( 291 ) 

 d'avoir un courant continu d'hydrogène absolument privé d'azote com- 

 pliquaient singulièrement cette préparation. Les échantillons obtenus jus- 

 qu'ici renferment tous du potassium ou du sodium, du silicium, de 

 l'oxygène et de l'azote. 



■» A la suite de nos réductions par le charbon, au four électrique, de 

 l'oxyde d'uranium, de la silice et de l'acide vanadique, nous avons repris 

 l'étude du titane. 



» Lorsque l'on chauffe dans notre four électrique, avec un courant de 

 loo ampères et 5o volts (machine de 8 chevaux), de l'acide titanique placé 

 dans un creuset ou dans une nacelle de charbon, on obtient d'une façon 

 constante un oxyde de titane fondu ou cristaUisé d'un bleu indigo. Si l'on 

 répète cette opération avec un courant de 3oo à 35o ampères et de 

 70 volts ( 4o chevaux) on obtient une masse jaune de couleur bronze par- 

 faitement fondue. C'est l'azoture de titane Ti-Az- de Friedel et Guérin. 



» Pour préparer le titane la température doit être beaucoup plus élevée. 

 Avec une machine de 45 chevaux, en variant la forme de l'expérience, nous 

 n'avons jamais obtenu que l'azoture. La préparation ne devient possible 

 que si l'on produit une chaleur assez grande pour dépasser la température 

 de décomposition de cet azoture de titane. 



» Lorsque l'on chauffe à l'air, dans une nacelle de charbon, un mélange 

 d'acide titanique et de carbone, sous l'action d'un arc de 1200 ampères 

 et 70 volts (au moyen du fourneau électrique à tube que nous avons dé- 

 crit), on obtient une masse fondue qui, après refroidissement, a un aspect 

 cristallin très net et est formée par un carbure de titane de formule TiC 

 absolument exempt d'azote. 



» Enfin, lorsque l'on chauffe sous l'action du même arc, mais cette fois 

 dans un creuset, un mélange d'acide titanique et de charbon, sans qu'il v 

 ait excès de ce dernier, on obtient après refroidissement un culot dont la 

 partie supérieure, sur une profondeur de 2'^™ à 3""^, est fondue et qui est 

 formé par une fonte de titane à cassure brillante et à teneur variable de 

 carbone. 



» Dans ces conditions, l'azoture de titane ne peut plus exister et le ti- 

 tane, plus ou moins carburé, subsiste seul. 



» Ces actions successives d'un arc de plus en plus puissant sur le mé- 

 lange d'acide titanique et de charbon me paraissent apporter une preuve 

 décisive de l'augmentation de la température de l'arc électrique en fonc- 

 tion du courant. Cette étude, en démontrant que la puissance calorifique 



